Soi- PL G 



a) Procédé suisse. Dans le pays des Grisons , aux mines 

 âites Hoffnungsbau , on traite de la galène lavée ou schlich 

 de plomb sulfuré, dans un fourneau à réverbère de petite 

 dimension (voyez Annal, des mines, tom. n , pi. 4), et qui 

 est chauffé au bois. On ne charge à la fois qu'environ i5o 

 livres de minerai, et l'on attend pour cela que le fourneau, 

 échauffé par une opération précédente, se soit refroidi jus- 

 qu'au rouge-cerise. Le grillage dure environ cinq heures, 

 pendant lesquelles on brasse les matières tenues à l'état pâ- 

 teux; il coule beaucoup de plomb pendant cette opération : 

 lorsque le minerai ne laisse plus dégager de vapeurs sulfu- 

 reuses , on ajoute du menu charbon et l'on recommence à 

 brasser, ce qui donne une nouvelle quantité de métal. On 

 «e connoît pas le détail des produits et consommations de 

 ce fourneau. 



Dans les essais comparatifs qui ont été faits en Silésie, en 

 chauffant le fourneau suisse avec de la houille, on chargeoit 

 à la fois i65 livres de Berlin de schlich bien lavé, dont le 

 ■traitement duroit six heures ; le produit étoit de 63'/^ kilogr. 

 de plomb d'œuvre, plus ïZ% de scories; celles-ci ont été re* 

 fondues au fourneau à manche avec addition de fer, et ont 

 donné un peu de métal, de manière que le produit total en 

 plomb a été de 66% p. %. loo quintaux de Berlin (de i32 

 livres de B. = 53'/ kilogr.) ont consommé 81 '/, hectolitres de 

 houille. Ce procédé, comparé à celui employé ordinairement 

 dans cette fonderie, et qui consiste à fondre le minerai sans 

 grillage dans un fourneau à manche peu élevé, à l'aide du 

 coke et avec addition de fer, a occasioné des frais de fonte 

 plus considérables d'un cinquième , et l'on obtenoit un peu 

 moins de plomb. 



h) Fonte de la galène dans de petits fourneaux a réverbère, 

 en Carinthie. Le fourneau employé en Carinthie, décrit 

 dans plusieurs ouvrages (Rich. minérale, tom. 3, planche 64, 

 iig. )5 à 17), offre cette particularité que la chauffe est 

 placée sur le côté et suivant la longueur du fourneau ; on 

 y brûle du bois. La charge se compose de 32o livres (poids 

 de Vienne, chaque livre = o''556o) de schlichs mélangés, 

 dont les deux tiers sont très -purs. On attend pour char- 

 ger, après une opération terminée, que le fourneau se soit 



